建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム

品質自主管理基準第７版.

ウレタンフォーム工業会

Internal

＜はじめに＞吹付け硬質ウレタンフォームは、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム原液（ポリイソ
シアネート成分及びポリオール成分、以下「原液」という）製造業者が原液を製造し、吹付け
硬質ウレタンフォーム施工業者（吹付けウレタンフォーム原液を使用して吹付け発泡施工を行う者）が現場で原液を使用し、吹付け施工することで硬質ウレタンフォーム断熱材が形成される。
製造業者は設計された硬質ウレタンフォームの形成に必要な「原液使用標準」を設定しており、施工業者がこれに準じて施工することで、設計された性能を有する硬質ウレタンフォームが形成される。したがって、製造業者の原液の品質管理と同時に、施工業者の施工に関する品質管理が、断熱材として要求される性能を実現するために必要となる。
ここで、断熱材として公表した性能を確保するために、原液と施工に関する「品質自主管理基準」をとりまとめることとした。

1

Internal

目次
第 1 章 品質管理のガイドライン ...............................................................................................1
1.1 適用範囲............................................................................................................................................. 1
1.2 用語及び定義 ..................................................................................................................................... 1
1.3 原液の品質管理ガイドライン ............................................................................................................. 1
1.4 施工の品質管理ガイドライン ............................................................................................................ 2
第 2 章 原液編 ............................................................................................................................3
2.1 品質管理基準 ..................................................................................................................................... 3１）種類 ................................................................................................................................................ 3
２）品質基準値 ..................................................................................................................................... 3
2.2 性能表示と熱伝導率品質管理基準..................................................................................................... 4
2.3 品質項目別品質管理指針 ................................................................................................................... 4１）製品の管理 ..................................................................................................................................... 4２）製造工程の管理.............................................................................................................................. 4３）熱伝導率......................................................................................................................................... 52.4 製造業者情報 ..................................................................................................................................... 6
2.5 品質表示............................................................................................................................................. 6
第 3 章 施工編 ............................................................................................................................7
3.1 原液の選択 ......................................................................................................................................... 7
3.2 熱絶縁施工技能士による施工管理..................................................................................................... 7
3.3 施工管理............................................................................................................................................. 7１）施工範囲と施工厚さの確認 ........................................................................................................... 7３）施工記録......................................................................................................................................... 8４）記録の管理 ..................................................................................................................................... 8５）施工時の注意事項 .......................................................................................................................... 8６）現場フォームの定期的な性能評価確認 ......................................................................................... 9７）簡易密度試験方法 .......................................................................................................................... 9８）QC 工程表 ...................................................................................................................................... 9
3.4 教育・訓練 ....................................................................................................................................... 10＜

添 付 資 料 ＞............................................................................................................10

2

第1章

品質管理のガイドライン

1.1 適用範囲
この基準は、建築現場での断熱施工に用いる吹付け硬質ウレタンフォームの原液、ならび吹付け施工
に関する管理基準を規定する。
1.2 用語及び定義
１）以下用語については、JIS A 9526:2022（以下 JIS A 9526 と記載する）による。
① 吹付け硬質ウレタンフォーム② フロン類③ 吹付け硬質ウレタンフォーム原液④ 吹付け硬質ウレタンフォーム原液製造業者⑤ 吹付け硬質ウレタンフォーム施工業者⑥ 原液使用標準２）熱絶縁施工技能士
熱絶縁施工技能士とは、国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県知事（問題作成等は中央
職業能力開発協会、試験の実施等は都道府県職業能力開発協会）が実施する、熱絶縁施工に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
３）原液使用記録
原液製造業者から示された、原液使用標準に基づき施工したことを明確にするため、施工環境や施工条件等を記録する。
４）製品規格値
JIS 規格値よりも優れた性能であることが明らかな場合に表示する性能値を、製品規格値と呼ぶ。
５）工業会規格JIS に定めの無い規格についてウレタンフォーム工業会として定めた品質基準をいう。
1.3 原液の品質管理ガイドライン
１）JIS 認証の取得
JIS 規格がある原液に関しては、JIS 認証取得を原則とする。
JIS 規格が無い製品及び JIS 規格値がない品質基準については、本品質自主管理基準（以下「本基準」）に定める工業会規格により、JIS に準じた品質管理を実施する。
２）製造業者情報の提供
原液製造業者は以下の情報を施工業者に提供し、周知する。記載事項については本基準に定める。
a) 原液使用標準b) 施工上遵守すべき事項
c) 原液の取扱及び廃棄上の安全に関する事項
d) 施工上の安全に関する情報e) 安全データシート（SDS）
f)

試験報告書

1

３）教育・訓練
ウレタンフォーム工業会又は同工業会会員は吹付け硬質ウレタン施工業者団体又は施工業者が開催する熱絶縁施工技能士を対象とした講習会に協力し、品質管理水準の維持・向上を図る。
1.4 施工の品質管理ガイドライン
１）原液の選択
原液は JIS A 9526 の認証を受けた原液または工業会が定めた品質管理基準を満足する原液を使用するものとする。
２）熱絶縁施工技能士による管理
吹付け工事に当たっては、熱絶縁施工技能士の有資格者の管理の下に、施工するものとする。
３）原液使用記録の作成と保管
施工業者は原液製造業者が発行する「原液使用標準」により施工し、「原液使用記録」に施工条件を記録し保管する。
４）教育・訓練
吹付け硬質ウレタン施工業者団体又は施工業者は熱絶縁施工技能士の品質管理技能を高めるため、
熱絶縁施工技能士を対象とした講習会を定期的に開催し、熱絶縁施工技能士はこの講習会を定期的に受講する。

2

Internal

第2章

原液編

本編は、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム原液を生産・出荷する事業所において品質管理を行うにあたって、重要な物性項目について、管理上の基準や注意事項などをまとめたものである。
各事業所においては、本編にしたがって、JIS A 9526（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）や工業会規格を満足するように管理しなければならない。
2.1 品質管理基準
品質管理基準は原則として、JIS A 9526 の規格値とする。JIS に定めの無い規格については、「工業会規格」として定める。
１）種類 表 1
種類

記号

備考

A種1
A 種 1H

NF1
NF1H

壁、屋根裏などの用途に適する非耐力性吹付け硬質ウレタンフォーム原液。

A種2
A 種 2H

NF2
NF2H

冷蔵倉庫などの用途に適する耐力性吹付け硬質ウレタンフォーム原液。

A 種 3 a)NF3

壁などの充てん断熱工法 b)用途に用いることができる低密度非耐力性吹付け
硬質ウレタンフォーム原液。

B種

FC

発泡剤としてフロン類を用いたもの。住宅を除く高い断熱性が求められる冷蔵倉庫などの用途に適する耐力性吹付け硬質ウレタンフォーム原液。

注 a) 工業会規格として A 種 3a（NF3a）、A 種 3b（NF3b）、A 種 3c（NF3c）に細分化される。
b)
注
充てん断熱工法とは，軸組みの間、構造空間に断熱材を充てんする断熱工法をいう。

２）品質基準値 表 2
種
品質
原
液
吹
付
け
硬
質
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
｜
ム

B種

試験方法
JIS 項目

0.026
以下
170
以上 a)
100
以上

6.1
参照
6.2.6
参照
6.2.8
参照
6.2.9
参照

4.5
以下

6.2.7
参照

燃焼時間が 120 秒以内で、かつ、燃焼長さが 60 mm 以下であること

6.2.10参照

A種1

粘度

mPa･s/20℃

熱伝導率

W/(m･K)

圧縮強さ

kPa

接着強さ

kPa

透湿率

ng/(m･s･Pa)

燃焼性類

A 種 1HA種2

A 種 2HA 種 3 ｂ)A 種 3aA 種 3b

A 種 3c1500 以下
0.034
以下
80
以上
80
以上

0.026
以下
80
以上
80
以上

0.034
以下
170
以上 a)
100
以上

0.026
以下
170
以上 a)
100
以上

9.0
以下

9.0
以下

4.5
以下

4.5
以下

0.040
以下

0.038
以下 c)
―
―
―

0.036
以下 c)

7
密度

kg/㎥

25

25

25

25

以上

以上

以上

以上

以上

25

25
未満

以上

注a) 定温倉庫及び農畜舎などの高い耐力性が求められない用途の場合は，150 kPa 以上としてもよい。
注b) JIS A 9526 規格の A 種 3 は、A 種 3a を指す。
注c) 工業会規格値として追加した。管理区分は B もしくは D となる。
※試料及び試験片の作製については、JIS A 9526 に準ずる。

3

Internal

6.2.5
参照2.2 性能表示と熱伝導率品質管理基準
熱伝導率については JIS 規格値のほか製品規格値を規定することができる。JIS 規格値よりも優れた性能であることが明らかな場合は製品規格値を併記することができる。ただし、製品規格値の熱伝導率については 2.3 ３）を満足すること。
表 3 性能表示値と品質管理基準
製品規格

管理区分

性能表示値

品質管理体制JIS 規格A

JIS 規格値

B

製品規格値

C

JIS 規格値

JIS 認証無し

D

製品規格値

ISO9001 或いは他の原液の JIS 認証取得

JIS A 9526 認証取得

注）JIS 規格が無い製品や、JIS 認証が未取得の製品については、ISO9001 取得を前提に、

JIS と同等の品質管理を実施するものとする。

2.3 品質項目別品質管理指針
１）製品の管理製造する製品の種類に応じて、JIS A 9526 ならび工業会で規定している以下の品質について社内規格で具体的に規定し、その内容は JIS A 9526 ならび工業会で規定している内容を満足し、かつ、
これに基づいて適切に品質管理を実施していること。
（試験方法）①

原液粘度 （JIS A 9526）⑤

透湿率（JIS A 9526）②

熱伝導率 （JIS A 9526）⑥

燃焼性（JIS A 9526）③

圧縮強さ （JIS A 9526）⑦

密度（JIS A 9526）④

接着強さ （JIS A 9526）

なお、②熱伝導率については管理区分別に以下の管理についても実施する。
２）製造工程の管理
原液製造業者は、管理すべき製造工程について、各工程で要求する管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業の条件及び環境を社内規定に具体的に規定する。社内規定に基づいて、作業記録・検査記録・管理図書を保有する。
表 4 製造工程の管理
管理項目

工程名
1.

原料配合

配合割合

2.

混合

温度，時間

3.

試験発泡

クリームタイム、ライズタイム、コア密度※4.

表示

表示項目、表示場所、表示方法

管理方法・検査方法
質量計量※スキン層をすべて取り除いた後の試料の単位体積当りの質量。

4Internal

３）熱伝導率
表 5 熱伝導率の管理区分と指針
管理区分

管理指針

(性能表示値)A(JIS 規格値)

性能表示値が JIS 規格値であること。

B

製品ロットの異なる原液から作成したサンプルについて、ISO17025 に基づき認(製品規格値)定された試験機関（以下 ISO17025 試験所）でのデータ（1 点以上）を含む自社もしくは第三者による測定値（10 点以上）が全て性能表示値を満足していること。
A 種 1H 及び A 種 2H については 70℃で 175 日以上保管した試験体の測定データを用いること。
A 種 1 及び A 種 2 にあっては標準状態で 90 日以上経過した試験体の測定データを用いること。
A 種 3 にあっては標準状態で 2 日以上経過した試験体の測定データを用いること。

C

施工温度条件（雰囲気温度）3 水準（温度範囲内の上・中・下）及び発泡機設定温(JIS 規格値)

度（液温）3 水準（温度範囲内の上・中・下）のそれぞれの条件で作成した試料の熱伝導率測定結果が全て性能表示値を満足していること。
製品ロットの異なる原液から合理的な条件作成したサンプルについて、ISO17025
試験所でのデータ（2 点以上）を含む自社もしくは第三者による測定値を JIS A
1480 により統計処理した宣言値が性能表示値を満足していること。

D

施工温度条件（雰囲気温度）3 水準（温度範囲内の上・中・下）及び発泡機設定温(製品規格値)度（液温）3 水準（温度範囲内の上・中・下）のそれぞれの条件で作成した試料の熱伝導率測定結果が全て性能表示値を満足していること。
製品ロットの異なる原液から合理的な条件作成したサンプルについて、ISO17025
試験所でのデータ（2 点以上）を含む自社もしくは第三者による測定値を JIS A
1480 により統計処理した宣言値が性能表示値を満足していること。
A 種 1H 及び A 種 2H については 70℃で 175 日以上保管した試験体の測定データを用いること。
A 種 1 及び A 種 2 にあっては標準状態で 90 日以上経過した試験体の測定データを用いること。
A 種 3 にあっては標準状態で 2 日以上経過した試験体の測定データを用いること。

C、D については 3 年に 1 回確認するものとする。

5Internal

2.4 製造業者情報
１）原液使用標準
吹付け硬質ウレタンフォーム原液製造業者は JIS A 9526 の定めにより、原液使用標準を作成し、吹付け硬質ウレタンフォーム施工業者に提供し、施工条件が適切に管理されるよう周知しなければならない。
原液使用標準の記載事項は以下の通りとする。
① 製品名② 分類（種類）③ 1 日吹付け最大厚さ / 1 層吹付け厚さ④ 施工温度条件（気温）⑤ 発泡機・ガンの条件
原液使用標準の様式例を添付資料に示す。
２）施工上遵守すべき事項

原液製造業者の定めによる。

３）原液の取扱及び廃棄上の安全に関する事項

原液製造業者の定めによる。

４）施工上の安全に関する情報

原液製造業者の定めによる。

５）安全データシート（SDS）

原液製造業者の定めによる。

６）試験報告書
試験報告書の記載事項、様式は原液製造業者の定めによる。
2.5 品質表示１）JIS マーク等の表示
JIS 認証取得者が JIS マークならび近傍に表示する事項については、認証機関との認証契約に基づいて行う。
２）カタログ・マニュアルへの性能表示
カタログやマニュアルに性能値（JIS 値または製品規格値）を表示する場合は、2.1 項 2)により表示をする。
測定値のみの表示はしない、測定値を表示する場合は、以下の文書を掲載する。
「外皮計算等の断熱設計には、測定値は用いず、JIS 値または製品規格値を用いること。」
３）製品への表示①表示対象 吹付け硬質ウレタンフォーム原液入りドラム缶②表示内容 社名、JIS 種別、製造ロット（製造年月日が判別できるように表示する）③表示方法 ラベルなどで表示

6

Internal

第3章

施工編

3.1 原液の選択
原液は、JIS A 9526 の認証を受けた原液もしくは、第 2 章で定める品質管理基準を満足する原液を使用するものとする。また、事前に原液製造業者から原液使用標準および SDS を入手し保管および現場施工に問題がない製品であることを確認する。
3.2 熱絶縁施工技能士による施工管理
吹付け硬質ウレタンフォームの施工に当っては、熱絶縁施工技能士（吹付け硬質ウレタンフォー
ム断熱工事作業）の資格者の管理の下に施工するものとする。
＜解説＞
吹付け硬質ウレタンフォームは、工場出荷時に製品の品質が担保されている工場生産品と異なり、現場にて発泡機および原材料を使用し施工される製品であり、現場施工条件および設定条件等の影響をうける。このため、現場で施工される製品の品質確保を証明することが課題とされている。
JIS A 9526:2015 の解説中に「熱絶縁施工技能士の資格者の管理の下に施工されるものとした。」と盛り込まれている。
＜JIS A 9526 解説抜粋＞
施工において吹付硬質ウレタンフォーム原液製造業者が定める原液使用標準を遵守するとともに、
熱絶縁施工技能士の資格者の管理の下に施工されるものとした。

3.3 施工管理
１）施工範囲と施工厚さの確認①施工範囲
施工範囲及び施工部位の厚さは施工前に打ち合わせを行い、養生を実施する。
・ウレタンミストの付着が懸念される場所は養生シートや養生テープで養生を行う。
（サッシ、ガラス、額縁、ドア等）
・天井、床、壁の折り返し部分の養生は必要があれば実施する。
・電気 BOX、電線養生は元請に養生を依頼する。
②厚さの確認・吹付けを行いながら適時厚さのチェックを実施する。
現場管理者の指示があればその限りでない。
・厚さ不足があった場合は吹き増しを行う。
・原則として、厚さピンを設置する。
（自主検査や厚さピン設置は必要があれば写真等の記録を取る。
）

7

Internal

２）施工環境の確認（雰囲気温度・下地状態等）①雰囲気温度・施工前に雰囲気温度が原液使用標準内であることを確認する。
（記録をする）②下地状態
・吹付面に汚れ、水や油などの付着物が無い事を確認する。
（問題が有った場合は元請と協議する）
３）施工記録
原液使用標準に従い施工したことを「原液使用記録」に記録する。
記録者は熱絶縁施工技能士とし、一日の施工完了後に日々記録する。
記録事項は以下の通りとし、必要により項目を追加する。様式例を添付資料に示す。
① 現場名、元請名、吹付け施工業者名、吹付け作業者名、記録担当者、施工日② 製品名、品番、分類（種類）③ 施工温度条件（気温）④ 発泡機、発泡ガンの条件⑤ 確認項目（下地の状態、テスト発泡外観、厚み）⑥ 密度測定値⑦ その他必要な事項
４）記録の管理施工記録は施工業者が保管し、利害関係者の要求があり、必要と認められる場合は提示するものとする。保管期間は施工現場の完工後３年とする。
５）施工時の注意事項①保護具の着用
硬質ウレタンフォームの吹付け時には、発泡ガス及びごく微量のポリイソシアネートやアミン等が発生するので、喉の粘膜、目などを刺激することがある。従って施工時には必ず保護具を着用して、充分な換気を行う。
保護具には呼吸用保護具（ガス、蒸気、粉塵の吸入を防ぐマスク類）、皮膚との接触を防ぐ保護衣類（安全帽、長袖の服、手袋、靴）、保護メガネ、ゴーグル等がある。
②吹付け作業
下吹きが必要な場合、施工面に約 5ｍｍ以下の厚さになるように下吹きをする。1 日の吹付け総厚
さならび一層当りの厚さ、各層毎のインターバルは原液使用標準に従う。吹付けはフォーム表面ができるだけ平滑になるように吹付ける。
・厚さ測定
吹付け作業者は吹付け手順により、吹付け中に所定の検査方法により随時測定しながら施工する。
・第３成分の取り扱い
第３成分を使用する場合は、原液使用標準を示すと共に、2.3 項に示す品質管理を実施し、性能表示をする。第３成分については ODP・GWP が公知であり、ODP=0 かつ GWP＜100 を満足するものとする。
なお、原液製造業者は吹付け施工業者に対し高圧ガス保安法を遵守するよう指導しなければならない。
（高圧ガス保安法 第五条第２項の規定による届出）。

8Internal

６）現場フォームの定期的な性能評価確認
原液製造業者は施工現場にて施工されたフォームのサンプリングを定期的（年 1 回以上）に行い、自社にて性能評価を実施する。
①サンプリング現場の選定
原液製造業者は、当該製造業者の原液にて施工を実施している施工現場を任意に選択する。
②サンプリング対象
2.1 １）項に定める品種をサンプリング対象とする。
③サンプル作製方法
a) 試料は，大きさ 450mm×450mm 以上の合板などの試料用ボードに吹付けたものとする。
b) 吹付け条件は，吹付け硬質ウレタンフォーム原液製造業者が定める原液使用標準に従う。吹付け時の雰囲気温度及び相対湿度は，試験結果とともに試験報告書に明記する。
c) 必要に応じ，下吹きを行う場合は試料用ボードの表面上にあらかじめ厚さ 5 mm 以下で下吹きする。
d) 試料用ボードの表面に 1 層当たり厚さ 30 mm 以下で積層し，吹付け硬質ウレタンフォームの総厚さが約 60 mm になるまで吹付ける。ただし A 種 3 については 1 層で総厚さ 100mm になるように吹付けるか，1 層当たり厚さ 50mm 以下で積層し，吹付け硬質ウレタンフォームの総厚さが約100mm になるまで吹き付ける。試料には A 種 3 の 1 層で吹き付けた場合を除き，下吹きのスキン
を除く内部スキンを 1 層又は 2 層含める。
e)サンプルは 1 枚以上作製する。
④サンプルの性能評価
・測定項目：熱伝導率、密度・測定方法：JIS A 9526 に準拠して実施する。
原液製造業者が自社の測定設備を用いて測定を実施する。
⑤性能評価の結果
・測定項目の全てを記録し、保管する。
７）簡易密度試験方法
JIS A 9526 附属書 B の（参考）簡易密度試験方法に準ずる。
また、原液製造業者が規定する試験方法も可とする。
８）QC 工程表
QC 工程表（例）を添付資料に示す。

9

Internal

3.4 教育・訓練
ウレタンフォーム工業会又は同工業会会員は施工業者団体又は施工業者が開催する熱絶縁施工技能士を対象とした講習会に協力し、品質管理水準の維持・向上を図る。
１）講習会の開催
施工業者団体又は施工業者は定期的に講習会を開催する。
２）参加対象者
施工業者団体又は施工業者に所属する熱絶縁施工技能士を対象とする。
３）講習会終了後講習会に参加した熱絶縁施工技能士は、講習会の内容について、他の熱絶縁施工技能士、吹付け作業者へ指導・教育を行う。また、その際の教育記録を作成する。

＜

添

付

資

料

＞

＜資料１＞ 原液使用標準（例）＜資料２＞ 原液使用記録（例）＜資料３＞ 発泡機・発泡ガンリスト（例）＜資料４＞ QC 工程表（例）10Internal

吹付け硬質ウレタンフォーム

原液使用標準（例）
原液製造業者名
作成日
文書番号

１．製品概要製品名

品番

JIS 種類の区分

密度[kg/m3]※～※「簡易密度試験方法」による施工現場密度
２．作業標準最大施工厚さ（mm）

８０以下

１日当たりの吹付け厚さ（mm）

８０以下

１層当たりの吹付け厚さ（mm）

３０以下

施工温度条件（雰囲気温度）（℃）

５ ～ ２０

発泡機・発泡ガン

発泡機・発泡ガンリスト(例)

発泡機条件

設定温度（℃）（ホース温度）

３５ ～ ４５

設定圧力（MPa）

６以上

３．使用上の注意事項（例）1)

テスト発泡の実施

2)

現場等の確認

3)

発泡機設定温度条件

テスト発泡を行い施工前に吹付けフォームが正常であることを確認する。
被施工面の確認：躯体面の乾燥度合、よごれ、水や油分がないことを確認する。
発泡機設定温度については、ホースがドラックに残っている長さやホースの断熱材の状態等で異なるため、上記の設定値を参考に温度を設定する。ホース先端温度が上記設定値になるように、プライマリーヒ
ーターの調整を行う。
4)

吹付け作業の安全管理

吹付け作業のときは必ず防毒マスク（有機ガス用）、保護メガネ、手袋等の保護具を装着する。
5)

密度確認（簡易密度測定方法参照）

施工前にフォームサンプルにより密度を測定し、製品概要の密度の範囲にあることを確認する。
6)

7)

吹付け作業

①下吹き：施工面に約 5mm 以下の厚さになるように下吹きをする。
②多層吹き：層厚さが 30mm 以上のとき多層吹きとし、各層の厚さが各々30mm 以下とする。
③層厚：1 日の層厚さは 80mm を超えないものとする。
④吹付はフォーム表面ができるだけ平滑になるように吹付ける。
⑤施工中に内部スキン（下吹き層は含めない）に大きな破損を生じさせた場合は、補修を行い、内部スキンを形成させること。ただし、下記 7)による検査は含めない。
厚さ測定

吹付け中に所定の検査方法により随時測定しながら作業する。
8)9)

原液保管注意事項

ドラム缶は横置きにするなど水分が入らないよう注意するとともに夏季の直射日光は覆いなどして高温にならないよう、又冬期は 0℃以下の保管は避ける。
その他

ウレタンの大きな塊を作らないこと。大きな塊は、反応熱の蓄熱により燃焼する恐れがある。もし大きな塊を作った場合は、直ちにフォームを 10cm 角以下に切断する。施工条件が原液使用標準から外れることが予想される場合は、担当者までお問い合わせください。

11

Internal

吹付け硬質ウレタンフォーム 原液使用記録（例）＜現場概要＞

記録日 令和

現場名

年

月

日

元請業者名
（受注者名）

所在地
吹付け工事業者名

記録者名

吹付け作業者名＜原液仕様＞
製品名
品番

使用材料

メーカー

JIS 分類＜作業環境＞
施工温度条件

基準値

測定気温

天候
晴・曇・雨・雪＜機械条件＞
基準

使用記録（レ点チェック）

備考

発泡機 機種発泡ガン□

ホース径/長さ□

プライマリーヒーター温度□

ホースヒーター温度□

静止圧力(RES)□

静止圧力(ISO)□※1※1：ホース温度が維持できる温度に設定＜作業記録＞
確認頻度

基準

作業記録

躯体の確認（汚れ、油、水、水分等が無いこと）

1 回 / 施工前

異常が無いこと□

テスト発泡（収縮、色むら、バサツキ等）

1 回 / 施工前

異常が無いこと□

密度

1 回 / 施工前

原液使用標準値内であること

下吹きの有無、層間インターバルの確認

随時

条件を確認する□

第 3 成分 添加量

随時

原液使用標準値内であること□

フォーム厚み1 回 / 施工後

12Internal

kg/㎥

設計厚み

最大

mm

（-0+10mm 以下）

最小mm

発泡機リスト(例)
企業名
グラコ㈱

ベース発泡機A-20(AIR)

A-20 A-20改(油圧)A-25(AIR)

A-25 A-25改(油圧)E-10

E-10 E-10(電動）

E-20

E-20

E-30

E-30 E-30(電動）H-25

H-25 H-25(油圧)

H-30
グラコ㈱
（旧グラス･クラフト社）

発泡機名及び改造機種

H-30

Mini

Ⅱ

Mini

Ⅱ

Mini

Ⅲ

Mini

Ⅲ

A5-6000

A5-6000 A5-6000-H

FF-50(AIR)FF-50 FF-50改(油圧)FF-1600(AIR）FF-1600 FF-1600改(油圧)HF-1600(AIR)HF-1600 HF-1600改(油圧)H-2000H-2000 H-2000(油圧）H-20

H-20 H-20(油圧）H-25

H-25 H-25(油圧)H-35

H-35 H-35(油圧）FS-2000

FS-2000 FS-2000N

FS-1800

FS-1800

ﾊﾟﾜﾌﾙ-800(AIR)PF-800

ﾊﾟﾜﾌﾙ-1600-H2(油圧)PF-1600-H2

ﾊﾟﾜﾌﾙ-1600-H3(油圧)PF-1600-H3

ﾊﾟﾜﾌﾙ-1600-H4(油圧)PF-1600-H4

ﾊﾟﾜﾌﾙ-1600-H3＆2(油圧)PF-1600-H3＆2

PFR-1600(油圧)PFR-1600(油圧)旭サナック㈱APW-2000

APW-2000

西日本メンテナンス㈲FF-1600

YF-1600㈱エムズファンクション

M's spray

M's spray✻

旧ガスマー社㈲セブンテック
ヒガキマシナリー㈲MS-10-2(油圧)MS-10-2(油圧)東邦機械工業㈱HF-100

HF-100

日本ウレタンエンジニアリング㈱N-1600UE-HYD(油圧)N-1600UE-HYD(油圧)NUE-3500(油圧)NUE-3500(油圧)

M-728

M-728

MF-1

MF-1

㈱守谷フィールド

2024年3月

114B

114B

CFTランズバーグ㈱

IS-30

IS-30

PMC社

PH-20(油圧)PH-20(油圧)PH-25(油圧)PH-25(油圧)PH-2(油圧)PH-2(油圧)

GH25(油圧)

GH25(油圧)

S-TEQ社

PF-1600

PF-1600SW

アキレス㈱

NF12J

NF12J

旭有機材㈱

AYK-1000

AYK-1000 AYK-1100

NOVAG社

NOVAG III PLUS(油圧)NOVAG III PLUS(油圧)✻旧ガスマー社製は、現在製造販売されていない。
✻適合性に関しては、原液使用標準による。

13

Internal

A5-6000-H(油圧)発泡ガンリスト(例)
企業名
グラコ㈱

ガン種類
フュージョンガン
フユージョンCS
フユージョンAP
プロブラーP2
GAP

グラコ㈱

PRO

プロブラーガン（旧グラス･クラフト社）

プロブラーP2ガン

旧ガスマー社

Dガン

✻

GX-7
GAPガン
PMC社

AP-2

日本ウレタンエンジニアリング㈱

D-N
GAP-N

ニッシンキカイサービス㈱D-GUN

ヒガキマシナリーサービス㈱プロブラーガンCFTランズバーグ㈱ST-1㈱守谷フィールド

エプロガン✻旧ガスマー社製は、現在製造販売されていない。

14

Internal

15Internal

検査

工程内検査

片づけ・清掃

完了

7

8

9

施工機器確認

4

6

施工技能士

3

吹付け作業

原料仕様確認25

現場仕様及び施工現場

施工前確認

1

報告

代用特性検査

仕上がり状態

作業留意事項

吹付け方法

テスト発泡

発泡機

使用設備・工程補足説明№ 工程名登録した分類であること

JIS分類

異常な収縮が無いこと
異常な色むらが無いこと
メーカー原液使用標準内であること
メーカー原液使用標準内であること
メーカー原液使用標準内であること

収縮撹拌不良（色むら）

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾋｰﾀｰ温度

ﾎｰｽﾋｰﾀｰ温度

静止圧力

施工・安全・清掃

廃棄物、器具備品

密度

異常なきこと廃棄物処理法等を遵守、片づけされていること

メーカー原液使用標準内であること

指定仕様であること指定仕様であること

施工厚み

指定仕様であること

施工厚み

メーカー原液使用標準内であること

層間インターバル

施工部位

メーカー原液使用標準内であること

下吹き有無

異常な色むらが無いこと

メーカー原液使用標準内であること

静止圧力
異常な収縮が無いこと

メーカー原液使用標準内であること

ﾎｰｽﾋｰﾀｰ温度

撹拌不良（色むら）

メーカー原液使用標準内であること

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾋｰﾀｰ温度

収縮

推奨設備であること推奨設備であること

ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ/ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ﾎｰｽ径/長さ推奨設備であること

機種

熱絶縁施工技能士有資格者であること

登録した品番であること

品番

熱絶縁施工技能士

登録した製品名であること

製品名

施工後・全数

施工後・全数

契約頻度毎

施工後・所定間隔

施工時・全数

随時

施工前・1回/日

施工前・1回/日

契約時

施工前・1回/日

水分率表示

濡れ無きことRC；8％以下

施工面の乾燥状態

登録したﾒｰｶｰであること

無きこと

施工面の汚れ

メーカー名

目視

無きこと

打合せ

目視

天秤、ノギス等

目視、チェックゲージ

圧力表示と書類照合

温度表示と書類照合

温度表示と書類照合

目視

目視

目視

目視、チェックゲージ

目視、計測

目視

目視

目視

圧力表示と書類照合

温度表示と書類照合

温度表示と書類照合

目視

目視

目視

資格証明書の確認

書類の照合

書類の照合

書類の照合

書類の照合

目視

目視

目視

無きこと

施工面のほこり温度表示と書類照合

管理方法

施工面の油分
施工前・1回/日

管理頻度

メーカー原液使用標準内であること

管理基準

施工温度

管理項目

Ｑ Ｃ 工 程 表 (例示）

-

-

所定の様式

原液使用記録-

原液使用記録

原液使用記録

原液使用記録

原液使用記録

原液使用記録

原液使用記録記録

関係先と協議関係先と協議フォーム除去・吹き直し

カットもしくは吹き増し

フォーム除去・吹き直し

カットもしくは吹き増し

フォーム除去・吹き直し

調整、調整不能時は修理

調整、調整不能時は修理交換

有資格者と交代

保留、返品、代品納入関係先と協議、改善依頼

異常処理

施工管理士

施工管理士

施工技能士

施工技能士

施工技能士

施工技能士

施工技能士

施工技能士

施工管理士

施工管理士

施工管理士

担当者

＜執筆者＞
ウレタンフォーム工業会 技術環境委員会 断熱材小委員会
委員長

伊熊 健二

BASF INOAC ポリウレタン株式会社

委

近藤 正行

アキレス株式会社

大井 義弘

旭有機材株式会社

小林 一隆

倉敷紡績株式会社

渡邊 二夫

積水ソフランウイズ株式会社

清水 敦夫

株式会社東北イノアック

石渡 英一

日清紡ケミカル株式会社

照山 伸一

日本パフテム株式会社

福田 杉夫

田島ルーフィング株式会社

山本 欽一

ウレタンフォーム工業会員

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム「品質自主管理基準」
第1版

2014 年 7 月 10 日

第5版

2017 年 6 月 1 日

第2版

2014 年 9 月 1 日

第6版

2022 年 2 月 11 日

第3版

2015 年 3 月 17 日

第7版

2024 年 5 月 20 日

第4版

2016 年 11 月 11 日

発行

ウレタンフォーム工業会〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-5-26（東部ビル 4F）
TEL：03-5413-3660
ホームページ https://www.jufa-urethane.org/＜品質自主管理基準運用会員会社＞
アキレス株式会社

日清紡ケミカル株式会社

旭有機材株式会社

BASF INOAC ポリウレタン株式会社

倉敷紡績株式会社

日本パフテム株式会社

積水ソフランウイズ株式会社

16